964 



sung entzogen und der Rückstand mit NaCl-Lösung behandelt, 

 um gebildetes Ammoniak-Silicat in Na-Silicat zurückzuführen. 



Eläolith von Brewig zeigte nach 200 stündiger Behandlung 

 mit Na 2 S0 4 -Lösung kaum eine Veränderung, nur Spuren von 

 S0 3 waren aufgenommen. Um die Umwandlung zu beschleu- 

 nigen, wurde der Eläolith zuerst zu Glas geschmolzen und dann 

 175 Stunden mit Na 2 S0 4 -Lösung behandelt: No. 5c. 



No. 5. No. 5a. No. 5b. No. 5c. 



H,0 . . . 



. 5,27 



3,29 



4,58 



9,74 



sio 2 . .;. 



. 34,08 



37,33 



34,80 



34,96 



A1 2 3 . . 



. 29,67 



30,43 



29,64 



27,52 



CaO . . . 





6,32 



3,39 



0,40 



Na 2 . . 



! 17,85 



15,15 



18,31 



15,30 



Na 9 S0 4 . 



. 11,46 



6,57 *) 



8,24 l ) 



11,82 





98,33 



99,09 



98,96 



99,74 



Aus dem gleichen Verhalten gegen Na 2 S0 4 darf man viel- 

 leicht vermuthen , dass der Anorthit, der Kalkcancrinit und 

 das Silicat No. 2 wesentlich gleich constituirt sind, namentlich 

 dass der CaC0 3 im Kalkcancrinit und das Na 2 S0 4 im Silicat 

 No. 5 b dieselbe chemische Bedeutung haben. Auch für die 

 Deutung geologischer Umwandlungs - Erscheinungen sind diese 

 Versuche ver werthbar. Wird eine Felsmasse, die Anorthit 

 oder glasig erstarrten Nephelin führt, von heissen Na 2 S0 4 - 

 Losungen durchsickert, so müssen sich obige, Ittnerit - artige 

 Minerale bilden. Der Ittnerit gilt für ein Gemenge von Zer- 

 setzungsproducten des Hauyns und namentlich soll Gismondin 

 ein Bestandteil desselben sein; allein wie Zirkel (Eiern, d. 

 Min. 1885, pag. 613) bemerkt, müssten dann manche Ittnerite 

 zur Hälfte aus Gismondin bestehen, wogegen schon der Augen- 

 schein streitet. Um die Frage zu entscheiden, empfiehlt es 

 sich, Versuche über Umwandlung des Gismondins anzustellen 

 und zu sehen , ob man aus Ittnerit dieselben Umbildungen 

 erhält. 



No. 5d. Zu Glas geschmolzener Eläolith mit NaCl- Lö- 

 sung 175 Stunden behandelt. 



No. 5e. Silicat No. 2 mit CaCl 2 -Lösung; 78 Stunden; 

 runde Körner und wenig Krystallsäulen. 



No. 5 f. 40 grm zerlassenen Na 2 Si0 2 8 H 2 mit 3 grm 

 des früher (1883, pag. 587) analysirten, Cl-haltigen K-Silicats 

 No. 6a 77 Stunden erhitzt; es hat sich nicht, wie erwartet, 

 Na 2 Si0 3 , sondern NaCl und NaHO zum Silicat addirt. 



i) S0 3 . 



